ライセンスで提供されています。■日々の雑感や近況などを備忘録として書いています。不勉強で内容に間違いなどあるかもしれません。お気づきの点はホームページからのメールか、SNSなどでご指摘いただけると幸いです。■このブログでは精神病・神経症に関する話題を扱う事がありますが、もしそのような記事が苦手な方はご覧にならないで下さい。勝手ですが、お願い致します。homepage)■機械類修理メモのブログを個別に新設しました。-ライブドアブログへのリンク-大きな画像でご覧いただけます。■各ページ作成には親指シフトエミュレーター「やまぶきR(x64)」、日本語入力システム「Google日本語入力」を活用しています。啓発活動に賛同しています。avenue」で書画と音楽を販売しています。●SoundCloudにて過去の音楽や創作音楽の試聴を公開しています。ウェブショップCDを取り扱って頂いているショップです。楽譜を取り扱って販売いただいているショップです。29日マザーボードの半田の溶かし方マザーボードに使われている無鉛ハンダ(鉛フリーはんだ)は、すず100%に近い合金で、やった事がある方ならご存知かと思うのですが、こてで加熱しても融点が高く溶けにくいんです。ネットでDIYパーツ交換をしている方の記事を見せてもらってますが、やっぱりマザボの鉛フリーでみんな手こずっている様子ですね(--;自分もこれまで半田ごてを滑らせて大切な基板を壊したり、焦がして泣かされました。電解コンデンサが壊れていて、これを交換する場合には鉛フリーはんだを溶かす必要がありますが普通に加熱しただけでは外れません。40W以上のニクロムヒーターの半田ごてと吸い取り線を使ってやっとという感じです。これでも焦げてしまったり、スルーホールが埋まってしまう事もあり、後から埋まったスルーホールをピンバイスで穴開け加工しますが大変です。(画像・http://www.goot.jp/handakanren/sf-b4006/)(画像・http://www.goot.jp/handakanren/se-55010/)そこで最近ネットで教えてもらったのですが鉛50%のはんだを鉛フリーはんだに混ぜて、合金として溶かしてみる方法なら楽に作業する事ができるとのこと。鉛入りなら、温度を上げずとも溶かせるのでこて先も痛めません。「鉛入りハンダを混ぜる-吸い取り機を使って吸い取る-混ぜる-吸い取る」の繰り返しとなります。温度設定可能なこてならなお「可」です。(画像・http://www.hozan.co.jp/catalog/Soldering_Tools/Solder_Flux.htm)最初の混合では「1:1」の分量で「鉛フリー:鉛50%はんだ」を混ぜると、すず75%となり、この合金の融点はおよそ200°Cです。二度目は62.5%で、融点は共晶はんだと同じおよそ183°Cです。作業に最適なこて先温度は「融点+150°C」なので、こて先温度333°Cならこて先にも基盤にも部品にも優しい作業ができるはず。手間がかかりますが、まともに鉛フリーはんだを相手に作業するよりはストレスを感じにくくなります。I型・http://www.hakko.com/japan/products/hakko_dash_tips.html#productNav)またスルーホール加工の際には極細鉛筆型を活用します。白光ならI型こて先、太陽電機産業ならSB型こて先を活用して両側から穴開け加工します。スルーホールのホール部分に先端を差し込んで加熱し、埋まってしまったスルーホールを加工できればリワーク作業完了です。この方法でもスルーホールが開かない場合、こて先を差し込んでいる側とは反対側から精密ドライバーを差し込んで、残ったはんだをほじくる方法もあります。吸い取り線を活用します。メーカーで修復不可能な基板修理もこの方法ならDIY作業で可能になりました。メッセージを入力してください。